SAQLASH VA TASHISH - Termiz muhandislik-texnologiya instituti «tasdiqlayman»

|
Termiz muhandislik-texnologiya instituti «tasdiqlayman»
|
bet | 9/20 | Sana | 25.12.2023 | Hajmi | 2,36 Mb. | | #128205 |
Bog'liq Ibroximov G\'iyosiddinl 20232023SAQLASH VA TASHISH
Mineral kukunlari qutilarda yoki saqlash silosida saqlanadi. Bunday holatlarda, materialni pishirishga ruxsat bermaydigan maxsus choralar muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak. Bu shamollatish, nasos va boshqa ishlov berish usullari bo'lishi mumkin. Kichkina idishlarda (sumka) qadoqlanganida, material omborlarda saqlanadi. Ishlab chiqarish jarayonida pudralar konveyerlar, konveyerlar va himoya qoplamalari bilan butunlay yopiladigan vintli konveyerlar orqali tashiladi. Korxona hududida tashish uchun pnevmotransport ishlatiladi.Korxonadan tashqarida changni tashish tsement tashuvchilarda, yopiq vagonlarda (bunkerlarda), konteynerlarda kerak. Kichik paketlar qoplari ko'p qatlamli qog'oz yoki polietilen bo'lishi kerak. Bu holda, mineral tolasi oddiy yopiq yuk vagonlarida tashiladi.
Asfalt -beton aralashmasining tarkibini tanlash sinovdan o'tkazishni va uning natijalariga ko'ra tarkibiy materiallarni tanlashni, so'ngra ular talablariga javob beradigan xususiyatlarga ega asfaltbeton ishlab chiqarishni ta'minlaydigan ratsional nisbatni o'rnatishni o'z ichiga oladi. standart. Mineral materiallar va bitumlar amaldagi standartlarga muvofiq sinovdan o'tkaziladi va butun sinovlar to'plamidan so'ng, GOST qoidalariga asosan, ma'lum turdagi va navdagi asfalt -beton aralashmasi uchun materiallarning yaroqliligi aniqlanadi. Tarkibiy materiallar orasidagi ratsional nisbat don miqdori tarkibini hisoblashdan boshlanadi. Dag'al va mayda donali asfaltbeton aralashmalarining mineral qismini qo'pol yoki o'rta qum borligida, shuningdek, maydalovchi skrininglar, doimiy donli kompozitsiyalar bo'yicha, mayda tabiiy qum ishtirokida - intervalgacha kompozitsiyalar bo'yicha tanlanishi tavsiya etiladi. , bu erda ezilgan tosh yoki shag'al ramka deyarli 5-0,63 mm gacha bo'lgan donalarni o'z ichiga olmaydigan aralashma bilan Issiq va issiq qumli va sovuq asfaltbetonli aralashmalarning mineral qismi faqat uzluksiz don tarkibiga ko'ra tanlanadi. Hisob -kitoblarning qulayligi uchun GOST talablariga muvofiq qurilgan don tarkibining chegaraviy qiymatlari egri chizig'idan foydalanish maqsadga muvofiqdir (rasm). Ezilgan tosh (shag'al), qum va mineral kukuni aralashmasi shunday tanlanganki, don miqdori tarkibining egri chizig'i cheklangan zonada joylashgan va iloji boricha silliq bo'ladi. Qum va maydalangan shag'al aralashmalarining don tarkibini tanlashda, shuningdek, mayda donalarning yuqori miqdori (0,071 mm dan kichik) bilan ajralib turadigan toshlarni maydalash materiallari tarkibini tanlashda e'tiborga olish kerak. mineral kukunning umumiy tarkibidagi ikkinchisining miqdori. Magmatik tog 'jinslarini maydalash materiallaridan foydalanganda, mineral kukunni mayda -chuydali qismlari bilan to'liq almashtirishga issiq III darajali issiq asfaltbeton aralashmalarida, shuningdek, gözenekli va juda gözenekli asfaltbeton aralashmalarida ruxsat beriladi. I va II. Issiq, iliq va sovuq asfaltbeton I va II navlar uchun aralashmalarda mineral kukuni faqat qisman almashtirishga ruxsat beriladi; Shu bilan birga, 0,071 mm dan kichik bo'lgan donalar massasi GOST talablariga javob beradigan ohaktosh mineral kukunining kamida 50% ni o'z ichiga olishi kerak.
II va III darajali zich asfaltbeton uchun issiq va issiq aralashmalar, shuningdek I va II darajali sovuq aralashmalar va gözenekli va juda gözenekli asfaltbeton I va II aralashmalar tarkibidagi karbonatli jinslarni maydalash materiallaridan foydalanganda, agar tarkibida 0,071 mm dan kichikroq donalar bo'lsa, ular tarkibidagi don tarkibining GOST talablariga javob berishini va 0,315 mm dan kichikroq bo'lgan donalarning xususiyatlari mineral kukunga nisbatan GOST talablariga javob berishini ta'minlasa, mineral kukuni qoldirilishi mumkin. Guruch. Qoplamalarning yuqori qatlamlarida ishlatiladigan zich asfaltbeton uchun issiq va issiq mayda donali (a) va qumli (b) aralashmalarning mineral qismining uzluksiz don miqdori.
IV-V yo'l-iqlim zonalarida asfalt-betonda polimineral shag'al maydalash mahsulotlarini ishlatganda, shuningdek, 0,071 mm dan kichikroq donalar tarkibida kamida 40% kaltsiy bo'lsa, mineral kukunni II darajali asfalt-beton aralashmalariga kiritmaslikka ham ruxsat beriladi. va magniy karbonatlari (CaCO3 + MgCO3). Don tarkibini tanlash natijasida asfaltbetonning mineral komponentlari: maydalangan tosh (shag'al), qum va mineral kukunlari o'rtasida og'irlik bo'yicha foiz belgilanadi. Aralashmadagi bitum tarkibi GOSTning 1 -ilovasi tavsiyalariga muvofiq va ma'lum iqlim mintaqasi uchun asfaltbetonning qoldiq g'ovakliligi qiymati bo'yicha standart talablarini hisobga olgan holda oldindan tanlanadi. Shunday qilib, IV-V yo'l-iqlim zonalarida I-II ga qaraganda qoldiq g'ovakligi yuqori bo'lgan asfaltbetondan foydalanishga ruxsat beriladi, shuning uchun bu zonalar uchun asfaltbetondagi bitum miqdori tavsiya etilgan pastki chegaralarga yaqinroq belgilanadi. -II - yuqori qismlarga Laboratoriyada asfaltbeton aralashmasidan oldindan tanlangan bitum miqdori bilan uchta namuna tayyorlanadi va aniqlanadi: asfaltbetonning o'rtacha zichligi, mineral qismining o'rtacha va haqiqiy zichligi, mineral qismining g'ovakligi va qoldiq g'ovakligi. GOST bo'yicha asfaltbetonning qoldiq g'ovakligi tanlanganga mos kelmasa, kerakli tarkib quyidagi xususiyatlar bo'yicha olingan bitum B (%) formulasi bo'yicha hisoblanadi: B bu erda V ° pop - mineralning g'ovakligi hajmining%, qismi; Vpore - tanlangan qoldiq g'ovakligi, hajmning%, ma'lum yo'l -iqlim zonasi uchun GOSTga muvofiq olinadi; GB - bitumning haqiqiy zichligi, g / sm 3; gb = 1 g / sm 3; r ° m - mineral qismning o'rtacha zichligi, g / sm 3. Kerakli bitum miqdorini hisoblab, yana aralashma tayyorlanadi, undan uchta namuna olinadi va asfaltbetonning qoldiq g'ovakligi aniqlanadi. Agar qoldiq g'ovaklik tanlanganga to'g'ri kelsa, u holda hisoblangan bitum miqdori qabul qilinadi. Tanlangan kompozitsiyaning asfalt-beton aralashmasi laboratoriyada tayyorlanadi: qo'pol taneli kg, mayda donali kg va qum aralashmasi kg. Namunalar aralashmadan tayyorlanadi va ularning fizik -mexanik xususiyatlarining GOSTga muvofiqligi aniqlanadi.Agar tanlangan tarkibdagi asfaltbeton ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha standart talablariga javob bermasa, masalan, 50 ° C haroratda, mineral kukun tarkibini ko'paytirish (maqbul chegaralarda) yoki ko'proq yopishqoq bitumni qo'llash tavsiya etiladi; 0 ° C da qoniqarsiz quvvat qiymatlari bo'lsa, mineral kukun tarkibini kamaytirish, bitumning yopishqoqligini kamaytirish yoki polimer qo'shimchasini qo'shish kerak.
Asfalt -betonning suvga chidamliligi etarli bo'lmagan taqdirda, mineral kukun yoki bitum tarkibini ko'paytirish maqsadga muvofiq; qoldiq g'ovakligi va mineral tuzilmaning g'ovakliligi yuqorida ko'rsatilgan standartda belgilangan chegaralarda qolishi kerak. Suvga chidamliligini oshirish uchun sirt faol moddalar va faol mineral kukunlari eng samarali hisoblanadi. Sovuq asfalt -beton aralashmalari uchun bitum tarkibini belgilashda, saqlash vaqtida aralashmaning qotib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun qo'shimcha choralar ko'rish kerak. Buning uchun kerakli miqdordagi bitum aniqlangandan so'ng, pishirish uchun sinov uchun namunalar tayyorlanadi. Agar pishirish indeksi GOST talablaridan oshsa, unda bitum miqdori 0,5% ga kamayadi va test takrorlanadi. Kekni qondirish natijalari qoniqarli bo'lmaguncha, bitum miqdorini kamaytirish kerak, ammo sovuq asfaltbetonning qoldiq g'ovakliligi GOST talablaridan oshmasligini ta'minlash kerak. yana sinovdan o'tkazilishi kerak. Agar asfalt -beton namunalari xususiyatlarining barcha ko'rsatkichlari yuqorida aytib o'tilgan GOST talablariga javob bersa, asfalt -beton aralashmasi tarkibini tanlashni tugallangan deb hisoblash mumkin.
|
| |